SUR LES FERRO-NICKELS. 595 



reconnaissance pour tous les précieux renseignements 

 par lesquels il m'a si puissamment aidé dans l'élabo- 

 ration de ce travail que j'ai exécuté dans les labora- 

 toires de l'Ecole polytechnique fédérale. 



Cette méthode possède un grand avantage sur celles 

 utilisées jusqu'alors, en ce qu'elle permet, sans grands 

 frais d'enroulement, d'étudier la substance magnéti- 

 que dans des champs très forts. 



M. Weiss 1 se basant sur les propriétés des ellipsoï- 

 des, choisit cette surface comme forme caractéristique 

 de la substance, de préférence un ellipsoïde de révolu- 

 tion allongé. Le corps, que nous supposerons isotrope, 

 sera placé dans un champ; l'intensité d'aimantation 

 prendra aussitôt une certaine direction qui dépendra : 

 du métal, du champ (en grandeur et en direction), et 

 des dimensions de l'échantillon à étudier. 



Si nous faisons passer par le centre de l'ellipsoïde, 

 un système horizontal de coordonnées, en choisissant 

 le grand axe comme axe des X, la grandeur du couple 

 magnétique, agissant sur le système, sera, en unités, 

 C. G. S. : 

 (0 C = V.Hel. sin (a-<p) 



Dans cette expression les angles a et cp désignent 

 ceux faits par le champ et l'aimantation avec la direc- 

 tion positive de l'axe des X ; V le volume de la 

 substance en cm 3 , H le champ extérieur. Pour connaî- 

 tre le champ intérieur, nous devons défalquer de H les 

 champs démagnétisants, définis par les expressions 

 suivantes ' : 



i ,7. de Phys. T. VI, p. 065 et suiv. (1907). 



- Mascart et Joubert. Leçons sur l'électricité et le mag. T. I. 



